Медистое золото и серебряно-золотая амальгама в россыпях Юглеровского рудно-россыпного узла (Северо-Восток России)

Вестник ДВО РАН. 2016. № 5

УДК 549.283.477

И.С. ЛИТВИНЕНКО

Медистое золото и серебряно-золотая амальгама в россыпях Юглеровского рудно-россыпного узла

Единичные зерна медистого золота и серебряно-золотой амальгамы установлены в ходе шлихового опробования одного из россыпных месторождений Юглеровского рудно-россыпного узла на восточном фланге Яно-Колымского золотоносного пояса. Их состав изучен на микрозондовом анализаторе Camebax № 304 (фирма Cameca, Франция), укомплектованном энергодисперсионным спектрометром X-Мах 50 (фирма Oxford Instruments, Великобритания). Исследованное зерно медистого золота содержит (масс. %): золота — 59,39—75,23, серебра — 3,00-18,67, меди — 5,42—33,29 и цинка — 1,71—5,52. В нем выделены четыре фазы: (Au, Ag)3(Cu, Zn), (Au, Ag)2(Cu, Zn), (Au, Ag)(Cu, Zn) и (Au, Ag)2(Cu, Zn)3, последовательно сменяющие друг друга от периферийной части к центру зерна. Содержание золота, серебра и цинка от низко- к высокомедистым фазам уменьшается. Выявленная серебряно-золотая амальгама содержит (масс. %): золота — 60,00—64,41, серебра — 11,23—12,41, ртути — 25,25—27,49. По составу она отвечает соединению (Au, Ag)3Hg. Образование медистого золота и серебряно-золотой амальгамы связывается с окислительными процессами в зонах сульфидизации в эпоху планации рельефа.

Ключевые слова: Северо-Восток России, медистое золото, серебряно-золотая амальгама.

Cuprous gold and silver-gold amalgam from Yugler ore-placer node (North-East Russia). IS. LITVINENKO (North-East Interdisciplinary Scientific Research Institute, FEB RAS, Magadan).

Single grains of cuprous gold and silver-gold amalgam are determined by pan sampling from a placer deposit in the Yugler ore-placer node occurring in the east of the Yana-Kolyma auriferous belt. Their chemical composition is established using the Cameca Camebax-304 microprobe analyzer, equipped with X-Max 50 energy-dispersion spectrometer by Oxford Instruments. The examined cuprous gold grain includes 59.39—75.23 mass %o of gold, 3.00—18.67 mass %o of silver, 5.42—33.29 mass. %o of copper and 1.71—5.52 mass. %o of zinc. In this grain four phases of cuprous gold gradually change each other from rims to the central part of the grain were determined as follows: (Au, Ag)3(Cu, Zn), (Au, Ag)2(Cu, Zn), (Au, Ag)(Cu, Zn) and (Au, Ag)2(Cu, Zn)3. The content of gold, silver and zinc become lower from low- to high-cuprous phases. The determined silver-gold amalgam has 60.00—64.41 mass. %o of gold, 11.23—12.41 mass % of silver and 25.25—27.49 mass. %o of mercury. By its composition, it corresponds to (Au, Ag)flg compound. Cuprous gold and silver-gold amalgam forms are presumed to be the results of oxidation processes in sulfidization zones during the land planation epoch.

Key words: North-East Russia, cuprous gold, silver-gold amalgam.

Медистое золото с содержанием меди более нескольких процентов и серебряно-золотые амальгамы относятся к редким, недостаточно изученным минеральным соединениям.

ЛИТВИНЕНКО Иван Степанович - кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник (Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН, Магадан). E-mail: litvinenko@neisri.ru

Сведения о находках медистого золота на Северо-Востоке России крайне скудны. В работе [15] приводятся данные о выявлении в одной из россыпей золотоносного района Омолонского массива золотины с каймой аурикуприда с содержанием меди 34-38 масс. % (полный его состав не приводится). Там же сообщается о присутствии медистого золота (без данных по составу и условиям нахождения) с включениями борнита и халькозина в шлиховых ореолах в районах развития офиолитового комплекса Анадырско-Корякской складчатой системы. Можно предположить наличие медистого золота и в россыпных месторождениях Олойской складчатой зоны (Баимский узел). В отдельных пробах самородного золота из этих россыпей установлено до 10,8 масс. % меди [1, 5], однако не исключено, что эти ее концентрации обусловлены микровключениями в самородном золоте медистых минералов.

В отличие от медистого золота серябряно-золотые амальгамы на Северо-Востоке России распространены более широко и исследованы детальнее [7, 8, 16 и др.], но их новые находки, несомненно, представляют научный и минералогический интерес.

Единичные зерна медистого золота и золото-серебряной амальгамы установлены автором в ходе шлихового опробования одного из россыпных месторождений Юглеровского рудно-россыпного узла на восточном фланге Яно-Колымского золотоносного пояса. Шлиховые пробы отобраны в днище долины ручья из глинисто-щебневого материала (пло-тикового элювия), представляющего собой реликты древней (дочетвертичной) линейной коры химического выветривания. Технология отработки россыпи, место и способ отбора и обработки проб позволяют предполагать природное происхождение найденных зерен медистого золота и золото-серебряной амальгамы. Их химический состав изучен в монтированных аншлифах на микрозондовом анализаторе Camebax № 304 (фирма Cameca, Франция), дополнительно укомплектованном энергодисперсионным спектрометром X-Мах 50 (фирма Oxford Instruments, Великобритания). Выполненные исследования позволили получить новые данные, дополняющие сведения о строении Au-Ag-Cu и Au-Ag-Hg минеральных соединений, закономерностях их распространения и происхождении.

Геология Юглеровского рудно-россыпного узла

Юглеровский рудно-россыпной узел находится на левобережье р. Колыма между устьями рек Бахапча и Дебин. Он расположен на восточном фланге Яно-Колымской складчатой системы мезозоид, в пограничной зоне Иньяли-Дебинского синклинория, Ба-лыгычанского поднятия и Бахапчинского синклинория. Развитые в пределах узла складчатые структуры Балыгычанского поднятия (Спокойненская блок-антиклиналь) сложены осадочными и туфогенно-осадочными породами триаса, а Иньяли-Дебинского синклино-рия - осадочными толщами нижней и средней юры. Спокойненская блок-антиклиналь ограничена с юго-запада Умарским, а с севера сочленяющимся с ним Паутовским глубинными разломами. К осевой части зоны Паутовского глубинного разлома приурочены рудные и россыпные месторождения и проявления Юглеровского рудно-россыпного поля (рис. 1).

В пределах Юглеровского рудно-россыпного поля помимо золоторудного месторождения Юглер, представленного околодайковыми кварцевыми жилами между ручьями Юглер и Спокойный, установлено около 30 рудных проявлений с содержанием золота 0,4-3,8 (иногда до 23,5) г/т. Рудная минерализация в них приурочена к кварцевым жилам и системам кварцевых прожилков, залегающим в осадочных породах, зоне контактов осадочных пород с дайками и самих дайках.

В кварцевых жилах Юглеровского месторождения кроме кварца установлены альбит, анкерит, хлорит, мусковит. Из рудных минералов выявлены арсенопирит, пирит, пирротин, сфалерит, галенит, буланжерит. Самородное золото в них представлено зернами средней (1,0-2,0 мм) и крупной (более 2 мм) размерности при подчиненной роли мелких

Рис. 1. Геологическая схема Юглеровского рудно-россыпного поля (по материалам отчета В.Б. Абашина и др., 2007 г., с дополнениями): 1 - аллювиальные четвертичные отложения; 2 - терригенные отложения нижней и средней юры; 3 - вулканогенно-терригенные отложения триаса; 4 - дайки среднего и кислого состава; 5, 6 - осевое (5) и оперяющие (6) тектонические нарушения зоны Паутовского глубинного разлома: установленные (а), предполагаемые (б), скрытые под четвертичными отложениями (в); 7 - кварцевые жилы; 8 - зоны проявления вкрапленной сульфидизации; 9 - россыпи золота; 10 - места находок медистого золота (а) и серебряно-золотой амальгамы (б). Обозначения на врезке: 11, 12 - Бахапчинский (11) и Иньяли-Дебинский (12) синклинории; 13 -Балыгычанское поднятие; 14 - гранитная интрузия; 15 - зоны глубинных разломов; 16 - контур Юглеровского рудно-россыпного узла

(0,25-1,0 мм) и весьма мелких (менее 0,25 мм) фракций. Кварцевые прожилки, оперяющие кварцевые жилы, имеют схожий с кварцевыми жилами минеральный состав. Содержание золота в них обычно не превышает 4,0 г/т. В гранулометрическом составе самородного золота преобладают фракции менее 1 мм.

Пробность самородного золота в рудных телах Юглеровского золоторудного месторождения колеблется от 743 до 929 %о и составляет в среднем 855-883 %о. По данным спектрального анализа, оно обогащено As, Bi и РЬ. Содержание меди в нем достигает 0,0333 масс. %.

Кроме кварцевых жил и систем кварцевых прожилков в пределах Юглеровского руд-но-россыпного поля вдоль основной рудоносной полосы установлены, но пока еще слабо изучены зоны сульфидизации (рис. 1). Выделяются два вида сульфидной минерализации. Первый представлен очень тонкозернистым пиритовым агрегатом бледно-желтого цвета

со стально-серым оттенком, слагающим линзы и прожилки в интенсивно ороговикован-ных аргиллитах и сланцах. Спектральный анализ этих сульфидных образований показал повышенное по сравнению с осадочно-диагенетической и гидротермальной (кварцево-жильной) сульфидной минерализацией содержание в них меди (до 725,4 г/т), никеля (до 441,7 г/т), свинца (до 221,2 г/т), молибдена (до 25,4 г/т), висмута (до 12,3 г/т). Концентрация золота достигает 2,5 г/т. Вторая разновидность представляет собой относительно равномерную вкрапленность кубических кристаллов пирита соломенно-желтого цвета в интенсивно ороговикованных песчаниках, алевролитах и аргиллитах. Она характеризуется повышенным содержанием кобальта (до 336,4 г/т), серебра (до 184,9 г/т), цинка (до 182,3 г/т). Геохимические особенности сульфидной минерализации рассматриваемых зон, приуроченность их к тектоническим нарушениям Паутовского глубинного разлома указывают на возможность участия в их формировании глубинных мантийных флюидов [17].

Россыпные месторождения в пределах Юглеровского рудно-россыпного поля выявлены в ручьях Спокойный, Юглер и Матросова. Продуктивные пласты в них располагаются главным образом в глинисто-щебневом горизонте коренного основания речных долин (реликтах дочетвертичной коры химического выветривания).

Зерна медистого золота и серебряно-золотой амальгамы найдены на нижнем участке россыпи руч. Спокойный. Средняя крупность золота здесь - 1,3-0,8 мм, выход фракций менее 1 мм составляет до 79 %. Золото представлено преимущественно компактными массивными зернами уплощенно-комковидной формы с мелкоямчатой поверхностью. Степень его окатанности низкая. Количество неокатанных и слабоокатанных разновидностей даже во фракциях крупнее 1 мм составляет более 50 %, а на отдельных участках - 100 %. Зачастую золотины покрыты корками и пленками оксидов, гидроксидов, в отдельных случаях - гипергенных сульфидов железа. В шлиховом комплексе существенно преобладают оксиды и гидроксиды железа.

Пробность самородного золота на участке находок медистого золота и серебряно-золотой амальгамы колеблется от 591 до 941 %о и составляет в среднем 794 %о. Спектральным анализом в его составе установлены медь (до 0,0203 масс. %), сурьма (до 0,0037 масс. %) и железо (до 0,014 масс. %). По данным микрозондового анализа, в отдельных золотинах отмечается до 1,79 масс. % ртути.

Характеристика медистого золота и серебряно-золотой амальгамы

Медистое золото и серебряно-золотая амальгама представлены массивными уплощенно-комковидными зернами класса 0,1-0,25 мм с компактной центральной частью и округлыми, быстро выклинивающимися ответвлениями. Поверхность зерен неровная, с глобулярными (шаровидными) бугорчатыми выступами. Морфологические особенности исследованных зерен медистого золота и серебряно-золотой амальгамы указывают на их образование в условиях свободной кристаллизации. Наличие на поверхности темно-серой пленки придает им сильную схожесть с колломорфной разновидностью гипергенного самородного серебра.

Химический состав зерна медистого золота изучен на двух последовательных срезах (после проведения анализов на первом срезе монтированный аншлиф переполировывал-ся). Содержание золота - 59,39-75,23, серебра - 3,00-18,67, меди - 5,42-33,29 и цинка - 1,71-5,52 масс. %. Распределение элементов в плоскостях срезов неравномерное. Наиболее ярко это проявляется для меди и серебра. Концентрация меди резко возрастает, а серебра резко уменьшается от краевых зон к центральным (рис. 2). Изменение содержания золота и цинка имеет не столь контрастный характер. В целом можно отметить, что исследованное медистое золото представляет собой соединение золота и меди переменного состава с высокой концентрацией в нем серебра и исключительно редко встречающейся в таких соединениях высокой примесью цинка.

На гистограммах частоты встречаемости различных содержаний меди в плоскостях срезов исследованного зерна медистого золота отчетливо отмечается их полимодальное распределение (рис. 3), что позволило выделить в зерне различные по составу фазы (табл. 1).

Распространение фаз в плоскостях срезов имеет зональный характер (рис. 2). Фаза (Аи, Ag)3(Сu, 2п) образует тонкую кайму по периферии зерна медистого золота. Она содержит 69,61-75,23 масс. % золота, 15,31-18,67 масс. % серебра, 5,53-10,09 масс. % меди и 2,15-5,52 масс. % цинка. По составу данная фаза отвечает выявленному во многих месторождениях, но недостаточно изученному минеральному соединению Аи3Си, не имеющему утвержденного названия (именуется как «минерал Аи3Си» [19]). Полная кристалло-химическая формула этой фазы может быть определена как (Аи2 09Ag0 92)3 01(Си0 33)0 99.

К центру зерна вышеописанная фаза сменяется очень узкой фазой (Аи, Ag)2(Сu, 2п), содержащей 67,40-74,45 масс. % золота, 9,02-13,84 масс. % серебра, 12,51-17,51 масс. % меди и 2,72-4,37 масс. % цинка. По соотношению атомов золота и меди она соответствует установленной на других объектах, но не получившей пока названия фазе медистого золота Аи2Си [4, 21]. Ее полная кристаллохимическая формула - (Аи145Ag053)1 98(Cu083Zn019)102.

Основную часть зерна слагают фазы (Аи, Ag)(Сu, Zn) и (Аи, Ag)2(Сu, Zn)3. Возможно, это одна фаза (Аи, Ag)(Сu, Zn) с широкими вариациями содержания входящих в нее

Рис. 2. Схема распределения фаз медистого золота в плоскости среза зерна

Химический состав фаз в зерне медистого золота

Срез Фаза Кол-во Среднее содержание, масс. % Сумма Полная кристаллохимическая формула

анализов Au Ag Cu Zn

Первый (Au, Ag)3(Cu, Zn) 3 70,2 19,6 7,1 3,7 100,6 (Au2,01Ag1,03)3,04(Cu0,64Zn0,32)0,96

(Au, Ag)2(Cu, Zn) 10 69,6 13,8 12,8 3,0 99,2 (Au1,45Ag0,53)1i8(Cu0,83Zn0,19)1,02

(Au, Ag)(Cu, Zn) 36 63,3 8,8 24,8 2,0 98,9 (Au0,79Ag0,22)1,01(Cu0,91Zn0,08)0,99

Второй (Au, Ag)3(Cu, Zn) 12 72,1 17,2 7,3 3,7 100,3 (Au2,09Ag0i2)3,01(Cu0,66Zn0,33)0,99

(Au, Ag)2(Cu, Zn) 3 71,4 12,4 13,2 3,6 100,6 (Au1,47Ag0,47)1i4(Cu0,84Zn0,22)1,06

(Au, Ag)(Cu, Zn) 15 67,3 6,3 23,2 3,1 99,9 (Au0,84Ag0,14)0i8(Cu0,90Zn0,12)1,02

(Au, Ag)2(Cu, Zn)3 18 62,3 3,7 31,1 2,2 99,3 (Au1,81Ag0,19)2,00(Cu2,81Zn0,19)3,00

Примечание. Состав на первом срезе определен на микрозондовом анализаторе Camebax № 304 (AgL , кристалл-анализатор PET; AuL , CuK , ZnK , кристалл-анализатор LiF; ускоряющее напряжение 20 кВ; аналитик М.И. Парфенов, СВКНИИ ДВО РАН), на втором срезе - на микрозондовом анализаторе Camebax № 304, детектор X-Max 50 (AgL , AuM , CuK , ZnK ; ускоряющее напряжение 20 кВ; аналитик Т.В. Субботникова, СВКНИИ ДВО РАН).

элементов. Но явно бимодальный характер распределения содержания меди в области концентраций более 20 масс. % на гистограмме по второму (более глубокому) срезу (см. рис. 3) и неточные формульные коэффициенты для объединенного соединения позволяют все-таки предполагать наличие двух фаз. Центральное (ядерное) положение при этом занимает более медистая фаза (Аи, Ag)2(Сu, 2п)3.

Фаза (Аи, Ag)(Сu, 2п) содержит 64,33-71,88 масс. % золота, 4,48-8,02 масс. % серебра, 19,52-27,97 масс. % меди и 2,2-4,16 масс. % цинка. Она отвечает выявленному на многих объектах минеральному соединению с кристаллохимической формулой АиСи, получившему в зависимости от строения кристаллической решетки различные названия [19]. Поэтому без исследования кристаллического строения сопоставить рассматриваемую фазу с определенным минеральным видом в группе минералов, состав которых отвечает формуле АиСи, не представляется возможным. Ее полная кристаллохимическая формула может

быть принята как (Аи0)84^0д4)0)98(Си0)902п0д2)1>02.

Слагающая центральную часть зерна наиболее медистая фаза

Рис. 3. Гистограммы содержания меди в плоскостях срезов медистого золота

Анализируя состав фаз медистого золота, можно отметить, что достаточно определенно устанавливается закономерность уменьшения содержания золота, серебра и цинка от низко- к высокомедистым фазам (табл. 1). По данным корреляционного анализа, между медью и другими компонентами (Аи, Ag, 2п) прослеживается устойчивая отрицательная связь (рис. 4). Наиболее ярко она проявляется для серебра. Между золотом и серебром, золотом и цинком, серебром и цинком корреляционная связь положительная. Выявленные особенности корреляционных связей входящих в состав медистого золота элементов свидетельствуют о том, что его нельзя рассматривать как сплав самородного золота с латунью. При образовании медистого золота имело место самостоятельное вхождение в состав кристаллизующегося многофазного агрегата атомов золота, серебра, меди и цинка. При этом более медистые фазы раскристаллизовывались в его центральной части.

Химический состав зерна серебряно-золотой амальгамы исследован по плоскостям срезов трех отходящих от его центральной части ответвлений. Во всех ответвлениях он оказался достаточно близким (табл. 2). Содержание золота колеблется от 60,00 до 64,41, серебра - от 11,23 до 12,41 и ртути - от 25,25 до 27,49 масс. %. По атомному соотношению элементов эта амальгама отвечает выявленному ранее на многих объектах сере-бросодержащему соединению Аи3^. Если пренебречь небольшим по отношению к золоту и серебру дефицитом ртути, то ее формула может быть определена как (Аи, Ag)3Hg. Полная кристаллохимическая формула исследованной серебряно-золотой амальгамы -

Рис. 4. Соотношение содержания Au-Ag (а), Аи-Си (б), Аи-2п (в), Ag-Cu (г), Ag-Zn (д) и 2п-Си (е) в медистом золоте. К - коэффициент корреляции

Химический состав зерна серебряно-золотой амальгамы

Ответвление Фаза Кол-во Среднее содержание, масс. % Сумма Полная кристалло-химическая формула

анализов Au Ag Hg

1 (Au, Ag)3Hg 6 62,86 11,99 26,13 100,98 (Au2,28Ag1,79)3,07Hg0,93

2 (Au, Ag)3Hg 3 61,92 12,05 25,50 99,48 (Au2,27Ag1,81)3,08Hg0,92

3 (Au, Ag)3Hg 7 61,71 12,03 26,37 100,10 (Au2,25Ag1,80 )3,05Hg0,95

Среднее (Au, Ag^Hg 16 62,44 12,00 26,17 100,61 (Au2,27Ag1,79)3,06Hg0,94

Центр (Au, Ag^Hg 5 61,14 11,91 26,05 99,10 (Au2,25Ag1,80 )3,05Hg0,95

Край (Au, Ag^Hg 4 61,69 12,06 26,85 100,59 (Au2,24Ag1,80)3,04Hg0,96

Примечание. Состав определен на микрозондовом анализаторе Camebax № 304 (AgL , кристалл-анализатор PET; AuL , HgL , кристалл-анализатор LiF; ускоряющее напряжение 20 кВ; аналитик М.И. Парфенов, СВКНИИ ДВО РАН).

Как отмечалось выше, содержание элементов по плоскостям срезов серебряно-золотой амальгамы изменяется незначительно. Тем не менее установлено некоторое повышение концентрации ртути от центральных к периферийным частям срезов. Выявлена очень устойчивая (коэффициент корреляции 0,9) отрицательная связь золота и ртути и очень слабая (коэффициент корреляции 0,2), но также отрицательная - для ртути-серебра и золота-серебра.

Вопросы генезиса медистого золота и серебряно-золотой амальгамы

С момента обнаружения в середине XIX в. медистого золота его образование длительное время связывали исключительно с зонами родингитизации и серпентинизации основных и ультраосновных пород офиолитовых комплексов. Позднее медистое золото было установлено в среднеглубинных гидротермальных месторождениях золото-кварцевой и магматогенных месторождениях малосульфидной и Си-№ формаций, а также в скарновых месторождениях цветных металлов, зонах окисления золото-сульфидных, золото-сульфидно-кварцевых и золото-теллуридных руд [18].

Медистое золото выявлено нами в россыпи, поэтому при рассмотрении его происхождения очень важным является вопрос о генезисе самих россыпей Юглеровского узла. По представлениям автора, они, как и другие россыпные месторождения Северо-Востока России, сформировались в результате преобразования в новейший тектонический этап остаточных россыпей кор химического выветривания эпохи планации рельефа [6]. Это подтверждается типоморфными признаками распространенного в них золота (наличие гипергенных изменений, сростков с гидроксидами железа и т.д.) и преобладанием в шлиховом комплексе оксидов и гидроксидов железа. Приуроченность продуктивного пласта главным образом к реликтам линейной химической коры выветривания, низкая степень окатанности золотин свидетельствуют о несущественном преобразовании остаточных концентраций в ходе формирования рассматриваемых россыпей. Следовательно, они тесно связаны с коренными источниками, а присутствующее в них медистое золото не может быть привнесенным.

Согласно имеющимся данным, основных и ультраосновных пород в Юглеровском узле не отмечается, в рудных телах Юглеровского золото-кварцевого месторождения медистых минералов не установлено, содержание меди в самородном золоте в руде и россыпях незначительное. Говорить о гипогенном генезисе медистого золота, выявленного в россыпи руч. Спокойный, нет оснований.

В пользу гипергенной природы установленного в россыпи руч. Спокойный зерна медистого золота указывают его характерная морфология и наличие на данном участке россыпи самородной меди в сростках с купритом, которые, как известно, образуются в

восстановительной среде нижних частей зоны окисления. Кристаллизация медистого золота, вероятнее всего, происходила в зоне окисления, развивавшейся в дочетвертичный период по зонам сульфидизации. Возможность гипергенного образования Au-Cu минеральных соединений отмечается в работах [14, 18 и др.]. Подтверждением гипергенной природы найденного в Юглеровском рудно-россыпном узле медистого золота может служить и явно гипергенный генезис выявленной совместно с ним серебряно-золотой амальгамы.

Возможность образования гипергенных амальгам в зоне окисления рудных месторождений в дочетвертичный период на Северо-Востоке России рассматривалась в работах автора [7, 8], в которых было показано наличие Au-Ag-Hg минеральных соединений в элювиально-делювиальных и аллювиальных россыпях Олойской складчатой зоны и Центрально-Колымских золотоносных районов. Частая приуроченность амальгам золота к зонам окисления рудных тел золото-полиметаллического и колчеданного типов отмечается во многих районах России и Мира [2, 11, 20 и др.].

Некоторыми исследователями [8], установлено, что гипергенные серебряно-золотые амальгамы имеют двойственную природу. Они могут образовываться не только в результате амальгамирования выделений самородного золота самородной ртутью (гипергенные вторичные амальгамы), но и в процессе совместного выпадения из растворов в подзоне вторичного золотого обогащения зоны окисления золота, серебра и ртути (гипергенные первичные амальгамы). Во втором случае у них проявляются признаки гипогенных амальгам.

На гипергенное происхождение выявленного в россыпи руч. Спокойный зерна серебряно-золотой амальгамы, согласно представлениям В.В. Мурзина и А.А. Малюгина о признаках гипогенной и гипергенной природы амальгам [10], указывает отрицательная корреляционная связь между содержаниями в ней серебра и ртути. Монолитное же строение, равномерное распределение ртути, слабая корреляционная зависимость между ртутью и серебром позволяют отнести ее к гипергенным первичным амальгамам.

Заключение

Учитывая имеющиеся и полученные в ходе настоящих исследований материалы, можно отметить следующее. На Северо-Востоке России в посторогенный период в длительно и прогрессивно развивающихся зонах окисления рудных тел эпохи планации рельефа [6] высвобождающиеся из окисляющихся сульфидов и растворяющихся золотин ртуть и медь могли выпадать в подзонах вторичного золотого и сульфидного обогащения не только в самородном виде, но и в составе интерметаллических серебряно-ртутно-золо-тых и серебряно-медно-золотых соединений, отлагавшихся в виде самостоятельных зерен.

В Юглеровском рудно-россыпном узле исследованное медистое золото, образовавшееся в ходе окислительных процессов в зонах сульфидизации, характеризуется многофазным зональным строением и высоким содержанием серебра и цинка. Основной в нем является центральная высокомедистая фаза (Au, Ag)2(Cu, Zn)3. Последовательно сменяющие ее фазы (Au, Ag)(Cu, Zn), (Au, Ag)2(Cu, Zn) и (Au, Ag)3(Cu, Zn) имеют подчиненное значение. Выявленная совместно с медистым золотом серебряно-золотая амальгама отвечает стехиометрическому соединению (Au, Ag)3Hg.

Проведенные исследования подтвердили возможность наличия в ряду Au-Cu минеральных соединений фазы Au2Cu3, вопрос о существовании которой является слабо исследованным и дискуссионным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аксенова В.Д. Геохимические особенности золота месторождений Западной Чукотки // Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР. Магадан, 1977. Вып. 23. С. 121-130.

2. Белогуб Е.В., Новоселов К.А., Котляров В.А., Фадина И.Б. Минералы системы Au-Ag-Hg из зон окисления сульфидных месторождений Южного Урала // Минералогия Урала - 2007. Екатеринбург: УрО РАН, 2007. С. 134-136.

3. Вок А.Е. Строение и свойства двойных металлических систем. М.: Физматгиз, 1962. Т. 2. 576 с.

4. Горячева Е.М., Савва Н.Е., Таюрский А.Д. Типоморфизм самородного золота Чогорского блока Алдано-Станового щита // Минералогия и геохимия рудных полей Северо-Востока России. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1992. С. 38-51.

5. Давиденко Н.М. О золоте молибден-медной минерализации на юге Чукотки // Колыма. 1975. № 9. С. 41-44.

6. Литвиненко И.С. Морфолитогенетические и минералого-геохимические условия миграции и концентрации золота в россыпях на различных стадиях развития орогенных морфоструктур Северо-Востока России // Проблемы геологии и металлогении Северо-Востока Азии на рубеже тысячелетий. В 3 т. Т. 3. Четвертичная геология, геоморфология, россыпи: Материалы 11-й сессии Сев.-Вост. отд. ВМО «Региональная науч.-практ. конф., посвященная 100-летию со дня рождения Ю.А. Билибина». Магадан, 16-18 мая 2001 г. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2001. С. 90-93.

7. Литвиненко И.С. Ртутистое золото в россыпях Олойской складчатой зоны // Наука Северо-Востока России - начало века: материалы Всерос. науч. конф., посвященной памяти акад. К.В. Симакова и в честь его 70-летия. Магадан, 26-28 апр. 2005 г. Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2005. С. 180-184.

8. Литвиненко И.С. Серебряно-золотые амальгамы в россыпях Утинского узла (Северо-Восток России) // Вестн. ДВО РАН. 2004. № 5. С. 100-109.

9. Ложечкин М.П. Карабашское месторождение медистого золота // Проблемы геохимии основных магм. Свердловск: УФ АН СССР, 1935. С. 35-44. (Тр. УФ АН СССР; вып. 4).

10. Мурзин В.В., Малюгин А.А. Типоморфизм золота зоны гипергенеза (на примере Урала). Свердловск: УНЦ АН СССР, 1987. 96 с.

11. Нестеренко Г.В., Колпаков В.В. Мелкое и тонкое золото в аллювиальных автохтонных россыпях Западной Сибири // Геология и геофизика. 2007. Т. 49, № 10. С. 1009-1027.

12. Новгородова М.И. Самородные металлы в гидротермальных рудах. М.: Наука, 1983. 287 с.

13. Разин Л.В., Гомокова А.И., Быков В.П., Мещанкина В.Н. Новый природный интерметаллид золота, меди и палладия из руд Талнахского месторождения // Зап. ВМО. 1971. Ч. 100, вып. 1. С. 66-76.

14. Разин Л.В., Разин А.Л. Уникальный самородок купроаурита с Южного Урала в экспозиции «Алмазного фонда СССР» // Изв. вузов. Геология и разведка. 1991. № 5. C. 136-137.

15. Савва Н.Е., Прейс К.К. Атлас самородного золота Северо-Востока СССР. М.: Наука, 1990. 292 с.

16. Сандомирская С.М., Яблокова С.В., Прейс В.К. Изучение распределения и форм нахождения ртути в самородном золоте методом локального рентгеноспектрального анализа // Тр. ЦНИГРИ. 1983. Вып. 178. С. 25-33.

17. Сидоров А.А., Томсон И.Н. Металлоносность черносланцевых толщ: сближение альтернативных концепций // Вестн. ОГГГГН РАН. 2000. № 1(11). С. 77-83.

18. Спиридонов Э.М., Плетнев П.А. Месторождение медистого золота Золотая Гора (о «золото-родингито-вой» формации). М.: Научн. мир, 2002. 220 с.

19. Спиридонов Э.М. Обзор минералогии золота в ведущих типах Au минерализации // Золото Кольского полуострова и сопредельных регионов: Тр. Всерос. (с международным участием) науч. конф., посв. 80-летию Кольского НЦ РАН. Апатиты, 26-29 сент. 2010 г. Апатиты: Изд-во K & M, 2010. С. 143-171.

20. Healy R.E., Petruk W. Petrology of Au-Ag-Hg alloy and «invisible» gold in Trout Lake Massive Sulfide deposit Flin Flon, Manitoba // Can. Miner. 1990. Vol. 28. P. 189-206.

21. Knight J.B., Leitch C.H.B. Phase relations in the system Au-Cu-Ag at low temperatures, based on natural assemblages // Can. Miner. 2001. Vol. 39. P. 889-905.